— — 
Run wird der ſo erhaltene Papierbrei und der Asbeſt 
zur Maſſe gethan, darunter geruͤhrt und zuletzt noch der 
Eiſenvitriol als Pulver zugeſetzt. 
Iſt dieſes Gemiſch durch tuͤchtiges Kneten recht innig 
mit einander gemengt, ſo daß keine Klumpen und Flocken 
mehr zu bemerken ſind, ſo iſt die Maſſe zum Auf— 
ſtreichen fertig. 
Dieſes duͤrfte am beſten mit Maurerkellen geſchehen, 
wobei jedoch alle moͤgliche Sorgfalt und Genauigkeit an— 
zuwenden ſein wird, damit dem lodernden Feuer keine zu— 
gaͤngliche Stelle uͤbrig bleibe. Dann reicht aber auch dieſer 
Ueberzug, + Zoll dick aufgetragen, hin, das Holz vor dem 
Anbrennen zu ſchuͤtzen. 
Das Leinoͤl dazu kann roh und truͤbe fein. Zum 
Papierbrei taugen unbrauchbare Papierabgaͤnge jeder Art, 
am Beſten aber wohl von Pack- und Loͤſchpapier. Viel⸗ 
leicht ließe ſich derſelbe auch durch feingeſchnittenes Heu 
oder Moos erſetzen und ſo ein Erſparniß an Feuerung und 
Material bewerkſtelligen. Als Thonerde ward der Thon 
aus der Haak'ſchen Braunkohlengrube, welchen der Herr 
Verfertiger, die Fuhre fuͤr 6 Gr., bezogen hatte, ganz ge— 
eignet gefunden. Den Leim koͤnnte man vielleicht ganz 
oder zum Theil durch Staͤrkekleiſter erſetzen. Jedenfalls 
verwendet man ihn nur in der ordinairſten Qualitaͤt. Der 
Zuſatz des Federalauns (Asbeſtes) endlich, welcher die 
Miſchung weſentlich theurer macht, hat den Zweck, der 
Maſſe, wenn die davon umgebenen Balken verkohlt ſein 
ſollten, mehr Haltbarkeit zu geben; denn wenn auch die 
Flammengluth die in der Maſſe befindlichen organiſchen 
Subſtanzen zerſetzen und verkohlen ſollte, ſo halten dennoch 
die unverbrennlichen Asbeſtfaͤden den Ueberzug noch feſt, 
daß er nicht abblaͤttern und herabfallen kann. 
